1896 Schlussnummer. A. RosiwaL 479 



1 . Die ziffermässige Ermittlung des Härte- 

 um langes der Mohs'schen Skala illustrirt neuerdings, 

 innerhalb welch' enorm weiter Grenzen die zehn 

 Härtet y p e n übe r h a u p t gelegen s i n d. 



Extrahirt man aus der Tabelle die Durchschnittszahlen der 

 Relativen Harte für die einzelnen Härtestufen, so ergeben sich für 

 Korund 1000 als Vergleichsmassstab die folgenden abgerundeten 

 Werthe in erster Annäherung: 



M o h s'sche Härtestufe 

 1 23 45 678 9 10 



Relative Härte nach: 



Fra nz. . 



— 



— 



13 J 2 



54 



235 



390 



070 



840 



1000 



Pia 11' . . 



■ iVi 



13 1 o 



24 



38 



72 



200 



300 



460 



(1000) 



A titor . . 



1/ 



■ 



IV* 



47, 



5 



6 1 /, 



37 



120 



175 



1000 



140.000 



In Bezug auf die Ermittlung der relativen Härte des Diamants 

 sei bemerkt, dass dieselbe dadurch erhalten wurde, dass ein harter 

 Körper (Sapphir, Topas, Quarz) einmal mit einer gewogenen Menge 

 Korundpulver von bestimmter Korngrösse und ein zweitesmal mit 

 der gleichen Menge Diamantpulver von derselben Korngrösse solange 

 ch litten wurde, bis das Schleifmaterial bis zur Unwirksamkeit 

 ausgenützt war. so dass die Fortsetzung des Abschleifens durch 

 mehrere Minuten kaum mehr eine Gewichtsverminderung um 1 mg 

 bewirkt» 1 . Die bei diesem Vorgange erhaltenen beiden Abnützungs- 

 wert he des gewählten Probekörpers lieferten den Vergleichsmassstab 

 für die Diamant- in Bezug auf die Korundhärte. Die widerholte 

 Durchführung dieser Versuche ergab das auf den ersten Augenblick 

 fast erstaunliche Resultat, dass der Diamant circa einhundert 

 u nd v i e r z i g m a l h ä r t e r als de r K o r u n d i s t. 



Das Verhältnis der Härte der äussersten Glieder der Mohs'- 

 schen Skala stellt sich nach den mitgetheilten Messungen auf 



Talk: Diamant 0'03 : 140.000 = 1 : 4,600.000. 



Diese Relativzahl kennzeichnet am klarsten den Umfang, inner- 

 halb dessen sich die Härtezahlen der starren Minerale bewegen. 



2. Die einzelnen Stufen der Mohs'schen 11 ä r t e- 

 skala stellen übe r a u s ungleichwerthige Inte r v alle 

 von Glied zu Glied derselben dar. 



Aus den Resultaten der vergleichenden Tabelle ist ersichtlich, 

 welche grosse Ungleichmässigkeit die Differenz von einer zur nächst- 

 folgenden Stufe der Skala besitzt, ein Umstand, der, wie bekannt, 

 bereit- Breithaupt veranlasste, die Mohs'sche zelmgliedrige Skala 

 in eine z w ö 1 f g 1 i e d r i g e umzugestalten, indem er zwischen die 

 zweite und dritte Härtestufe den Talkglimmer und zwischen die 

 fünfte und sechste Stufe den Skapolith als Zwischenstufen einschaltete. 



